## PENGARUH PENAMBAHAN FIBER GLASS REINFORCED TERHADAP PENYERAPAN AIR DAN STABILITAS WARNA BAHAN BASIS GIGI TIRUAN NILON TERMOPLASTIK
(EFFECT OF FIBER GLASS REINFORCED ADDITION TO WATER SORPTION AND COLOR STABILITY THERMOPLASTIC NYLON DENTURE BASE MATERIAL)
Ariyani*, Haslinda Tamin*, Muhammad Indra**
* Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara ** Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jl. Alumni No. 2 Kampus USU Medan 20155

## Abstract
This study was aimed to determine the effect of the addition of  reinforced fiber glass to water sorption and color stability as well as correlation between the water sorption and the color stability of  thermoplastic nylon base material. The type of this research was a laboratoric experimental; the samples in this study was thermoplastic nylon, cylindrical, with diameter 15 + 1 mm and a thickness of 0.5 + 0.1 mm. The number of samples was 27 with 9 samples for each group. Samples were tested for water sorption values and color stability. Anova test to determine the effect of the addition of reinforced fiber glass to water sorption and color stability, and Pearson test to determine  correlation between the water sorption and the color stability for each group. The results showed that there was  influence of the addition of reinforced  fiber glass thermoplastic nylon base material to water sorption ( p= 0.005), and the color stability (p= 0.042). Based on the Pearson test, there was no correlation between water sorption and color stability values for each group; with results in the group without fiber was r = 0.241 and p= 0.532, in 1% fiber group was r= -0.170 and p= 0.965, and in 1.5% fiber group was r= -0.591 and p= 0.094. Value of the correlation coefficient (r) in the 1% fiber group and 1.5% fiber group was negative, which indicates a tendency of opposite correlation between water sorption and color stability. In conclusion, addition of reinforced  fiber  glass  1%  and  1.5%  on  thermoplastic  nylon  denture  base  material  can  reduce  the  water  sorption  and increase the color stability of thermoplastic nylon denture base material.
Key words : thermoplastic nylon, reinforced fiber glass, water sorption, color stability

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan fiber  glass  reinforced terhadap  penyerapan  air  dan stabilitas  warna  serta  korelasi  antara  penyerapan  air  dan  stabilitas  warna  pada  bahan  basis  nilon  termoplastik.  Jenis penelitian  ini  merupakan  eksperimental  laboratoris,  dengan  sampel  nilon  termoplastik  berbentuk  silindris  berukuran diameter 15 + 1  mm dan ketebalan 0,5 +  0,1  mm.  Jumlah sampel adalah 27 dengan 9 sampel untuk setiap kelompok. Sampel  dilakukan  pengujian  nilai  penyerapan  air  dan  stabilitas warna. Untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan fiber glass reinforced terhadap penyerapan air dan stabilitas warna dilakukan uji statistik Anova dan Uji-Pearson untuk melihat korelasi  antara  penyerapan  air  dan  stabilitas  warna  pada  setiap  kelompok.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat pengaruh penambahan fiber glass reinforced pada bahan basis nilon termoplastik terhadap penyerapan air (p= 0,005) dan terhadap stabilitas warna (p= 0,042). Berdasarkan uji Pearson tidak ada korelasi antara penyerapan air dan stabilitas warna untuk setiap kelompok, kelompok tanpa fiber dengan r= 0,241;  p= 0,532,  kelompok fiber 1% dengan  r= -0,170; p= 0,965 dan pada kelompok fiber 1,5%  dengan r= -0,591; p= 0,094. Nilai koefisien korelasi (r) pada kelompok fiber 1% dan fiber 1,5%    adalah  negatif,  artinya  ada  kecenderungan    hubungan  yang  berlawanan  antara  penyerapan  air  dan stabilitas  warna.  Sebagai  kesimpulan, penambahan fiber glass  reinforced 1%  dan  1,5%,  dapat  menurunkan  nilai penyerapan air dan meningkatkan stabilitas warna bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik .
Kata kunci: nilon termoplastik, fiber glass reinforced, penyerapan air, stabilitas warna

## PENDAHULUAN
Basis  gigi  tiruan  adalah  bagian  dari  gigi  tiruan yang  bersandar  pada  jaringan  pendukung  dan tempat  anasir  gigi  tiruan  dilekatkan. 1 Basis  gigi tiruan mendukung anasir gigi tiruan, menerima gaya fungsional dan mendistribusikan gaya tersebut serta dapat  menambah  efek  estetis  khususnya  bila  basis terlihat  alami. 2 Bahan  basis  gigi  tiruan  yang  ideal seharusnya  memiliki  sifat  biokompatibel,  sifat  fisis dan mekanis yang baik, estetis, stabilitas warna dan kemampuan  adhesi  yang  baik,  mudah  dalam  pem- buatan  dan  tidak  mahal,  mudah  direparasi  jika fraktur  dan  mudah  dibersihkan. 3,4 Hingga  saat  ini belum  ditemukan  suatu  bahan  yang  ideal  untuk  di- gunakan sebagai bahan basis gigi tiruan. 1
Penggunaan bahan resin akrilik polimerisasi panas sebagai bahan basis  gigi tiruan  terlihat peningkatan yang  signifikan  pada  tahun  1946,  95%  basis  gigi tiruan  terbuat  dari  bahan  resin  akrilik  polimerisasi panas. 5,6 Kekurangan resin  akrilik  yaitu  cangkolan logam  yang melekat pada basis  resin akrilik meng- akibatkan keluhan pasien, masalah estetis, sejumlah kecil  pasien  yang  dilaporkan  alergi  terhadap  resin akrilik dan khususnya terhadap monomer sisa metil metakrilat  yang  terdapat  pada  basis  gigi  tiruan. 4,7
Untuk  mengantisipasi  kekurangan-kekurangan  ter- sebut  maka  dikembangkan  bahan  nilon  termo- plastik. 4,8,9
Nilon adalah bahan termoplastik yang diperkenal- kan di London pada tahun 1950 sebagai suatu bahan basis gigi tiruan. Nilon merupakan bahan resin yang terdiri  atas diamine dan dibasic  acid  monomer . Beberapa  kelebihan  dari  bahan  basis  nilon  termo- plastik ini adalah bersifat semitranslusen dan estetis, kekuatan yang baik sehingga bisa dibuat tipis, lebih akurat  karena  diproses  melalui  teknik  injeksi,  ber- sifat  fleksibel  sehingga  dapat  beradaptasi  baik dengan  daerah  gerong,  biokompatibel,  resisten  ter- hadap  panas,  nyaman  digunakan,  bebas  monomer sisa, dan hipoalergenik. Bahan ini juga memiliki be- berapa kelemahan, diantaranya adalah sulit untuk di- poles sehingga menghasilkan permukaan yang lebih kasar,  penyerapan  air  yang  tinggi  dan  stabilitas warna yang  rendah. 8,10-12 Goiato menyatakan bahwa seluruh  bahan  basis  resin  menunjukkan  terjadinya perubahan  warna  namun  bahan  nilon  termoplastik (Valplast) menunjukkan perubahan warna yang ter- tinggi  dan  secara  signifikan  berbeda  dengan  resin akrilik polimerisasi panas. 12 Stabilitas  warna  adalah kemampuan  lapisan  permukaan  atau  zat  warna untuk menolak degradasi karena kontak lingkungan. Perubahan  warna  dapat  dipengaruhi  oleh  pe- nyerapan   air. 12 Penyerapan   air   yang  tinggi pada bahan basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik disebab-
kan  oleh  struktur  rantai  linier  tunggal  pada  bahan basis  nilon  termoplastik  yang  lebih  lemah  di- bandingkan struktur rantai cross-linking pada bahan basis resin akrilik polimerisasi panas. 4,9,13 Pada basis gigi tiruan polimer, nilai penyerapan air harus lebih kecil atau sama dengan 32 ug/mm 3 . 14,15 Molekul air masuk ke dalam ruangan antara rantai polimer oleh karena  ukuran  molekul  air  yang  kecil  yaitu  kurang dari  0,28  nm,  lebih  kecil  dibanding  jarak  rantai polimer  pada  matriks  polimer  dan  menyebabkan jarak  antara  rantai  tersebut  menjadi  lebih  jauh sehingga  menyebabkan  terjadinya  ekspansi,  mem- pengaruhi kekuatan, stabilitas sifat fisis dan mekanis serta stabilitas warna bahan tersebut. 6,14,15
Salah  satu  metode  untuk  mengurangi  penyerapan air  adalah  dengan  penambahan fiber  glass  rein- forced pada bahan basis gigi tiruan. Pemakaian fiber glass berbentuk  potongan  kecil  lebih  praktis  dan lebih  tersebar  merata. 16 Menurut  Valittu  dkk.  (cit Chow  dkk)  penyerapan  air  berhubungan  langsung dengan  kandungan  polimer  yang  diperkuat fiber . Valittu  dkk.  menyatakan  bahwa  penyerapan  air menurun  dengan  meningkatnya  jumlah fiber  glass reinforced yang  digunakan  yaitu  nilai  penyerapan air  terlihat  paling  rendah  pada  kelompok  dengan penambahan fiber sebesar  5%. 14 Zortuk  dkk.  Me- nyatakan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  signifikan kekasaran  permukaan  resin  akrilik  dengan  pe- nambahan fiber glass sebesar 0,5% dan 1% sedang- kan penambahan fiber glass sebesar 2% menunjuk- kan  kekasaran  permukaan  yang  lebih  besar.  Hasil penelitian  menunjukkan  jumlah  konsentrasi fiber glass yang  ditambahkan  mempengaruhi  nilai  pe- nyerapan  air  dan  semakin  besar  konsentrasi fiber glass yang  ditambahkan  akan  meningkatkan  ke- kasaran permukaan bahas basis gigi tiruan. 17
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  pe- ngaruh  penambahan fiber  glass  reinforced 1%  dan 1,5%  terhadap  penyerapan  air  bahan  basis  gigi tiruan  nilon  termoplastik, mengetahui pengaruh  pe- nambahan fiber  glass  reinforced 1%  dan  1,5%  ter- hadap stabilitas  warna bahan basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik  dan  mengetahui  korelasi  antara  pe- nyerapan  air  dengan  stabilitas warna bahan basis gigi  tiruan  nilon  termoplastik  dengan  penambahan fiber glass reinforced 1% dan 1,5%.

## BAHAN DAN METODE
Jenis  penelitian  adalah  eksperimental  laboratoris dan  desain  penelitian  c omplete  randomized  design. 18,19 Sampel pada penelitian ini adalah nilon termo- plastik   dengan  model  induk  dari logam yang ber- bentuk silindris berukuran diameter 15 + 1 mm dan ketebalan 0,5 + 0,1 mm. 20 Jumlah sampel untuk tiap
kelompok  adalah  9  sampel,  maka  jumlah  sampel untuk tiga kelompok adalah 27 sampel.
Fiber  glass ditimbang  sebanyak  1%  dari  berat nilon termoplastik (0,05 gr) untuk   kelompok fiber 1%  dan  1,5%  (0,075  gr)  dari  berat  nilon  termo- plastik  untuk  kelompok fiber 1,5%. Fiber  glass di- masukkan  dalam  cairan silane  coupling  agent (Gammamethacryloxypropyltrime thoxysilane/ MPS. Fiber glass dikeringkan dengan suhu kamar selama 40 menit dan kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 1 jam pada suhu 115 0 C. Nilon termoplastik dan fiber  glass dimasukkan  ke  dalam cartridge dengan cara layer per layer dengan tujuan agar fiber glass tercampur  merata  pada  bahan  nilon  termo- plastik. Cartridge ditempatkan  dalam furnace dengan  suhu  248,8 o C–265,5 o C  selama  10  menit. Pada  saat  bahan  nilon  termoplastik  mulai  mencair dilakukan pengadukan sebanyak 1 kali searah putar- an  jarum  jam,  kemudian  diinjeksikan  ke  dalam kuvet.  Selanjutnya  sampel  dilakukan  penyelesaian akhir yaitu dirapikan dengan fraser bur untuk meng- hilangkan  bagian  yang  tajam,  permukaan  sampel dihaluskan dengan kertas pasir tahan air ukuran 800, 1000 dan 1200 yang dipasangkan pada rotary grin- der dengan  air  mengalir  masing-masing  selama  5 menit dengan kecepatan 500 rpm. Untuk mencegah terlepasnya  sampel  pada  saat  pemolesan  maka sampel diletakkan pada pemegang sampel yang ter- buat  dari stainless  steel .  Pemolesan  dilanjutkan dengan Scotch-Brite  brush yang  dipasangkan  pada polishing  motor dengan  kecepatan  500  rpm  dan menggunakan coarse  purnice hingga  mengkilat. Sampel  yang  telah  dipoles  disimpan  dalam  sebuah dessicator pada suhu 37 + 2 o C selama 24 jam untuk tujuan  desikasi. Proses   desikasi   diulang     hingga sampel  mengalami  penurunan  berat  tidak  melebihi 0,5  mg  dalam  periode  24  jam.  Setelah  itu,  sampel dikeluarkan  dan  ditimbang  pada  timbangan  digital untuk  mengetahui  berat  sampel  sebelum  direndam ( m 1 ).  Sampel  direndam  dalam  akuabides  dan  di- simpan dalam inkubator selama 7 hari pada suhu 37 +  1 o C.  Setelah  direndam  selama  7  hari,  sampel  di- keluarkan  dari  air  dan  dibersihkan  dengan  kain bersih  dan  kering,  kemudian  sampel  dibiarkan  di udara  terbuka  selama  15  detik.  Berat  sampel  di- timbang kembali setelah 1 menit dikeluarkan dari air ( m 2 ). Kemudian sampel dimasukkan ke dalam desi- kator  sampai  dicapai  berat  sampel  yang  konstan. Setelah  berat  sampel  konstan  maka  sampel  di- timbang  kembali  ( m 3 ),  kemudian  dilakukan  pe- ngukuran  nilai  penyerapan  air  dan  pengukuran stabilitas warna menggunakan alat FTIR.
Nilai rerata dan standar deviasi  dianalisis dengan uji univarian, Perbedaan penyerapan air dan stabili- tas  warna  pada  bahan  basis  nilon termoplastik di-
peroleh  dengan  analisis  secara  statistik  dengan  uji ANOVA  satu  arah.  Untuk  mengetahui  pasangan perlakuan  mana  yang  bermakna  antar  kelompok yang  diberi  perlakuan  digunakan  uji  statistik  LSD. Korelasi  antara  penyerapan  air  dan  stabilitas  warna bahan  basis  nilon  termoplastik  di  peroleh  dengan analisis statistik menggunakan uji Korelasi Pearson.

## HASIL
Hasil  penelitian  menunjukkan  rerata  penyerapan air  dari  kelompok  tanpa fiber adalah  2,03  ±  0,36 mg/mm 3 . Nilai rerata penyerapan air kelompok fiber 1% adalah 1,53 ± 0,49 mg/mm 3 , sedangkan nilai re- rata penyerapan air dari kelompok fiber 1,5% adalah 1,34 ± 0,39 mg/mm 3 (Tabel 1).
Pada  grafik  terlihat  melalui  regresi  linier  per- bandingan  antara  penyerapan  air  dan  konsentrasi fiber terdapat  pengaruh  yang  kuat  (R=  0,934),  se- makin  besar  konsentrasi fiber yang  ditambahkan maka  nilai  penyerapan  air  semakin  kecil,  terlihat nilai Y= -0,347 X +2,328 (Gambar 1).
Tabel 1.  Rerata  dan  standar   deviasi   nilai  penyerapan air  pada   bahan   basis gigi tiruan nilon termo- plastik tanpa dan dengan penambahan fiber
Kelompok n Penyerapan air (mg/mm 3 )
Rerata ± SD (mg/mm 2 ) Tanpa Fiber 9 2,03 ± 0,36 Fiber 1% 9 1,53 ± 0,49 Fiber 1,5% 9 1,34 ± 0,39
Gambar 1. Grafik  nilai  penyerapan  air  pada  bahan  basis gigi  tiruan  nilon  termoplastik  tanpa  dan dengan  penambahan fiber
Hasil  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  ada  per- bedaan  signifikan  penyerapan air bahan basis nilon termoplastik tanpa dan dengan fiber dengan nilai p = 0,005 (Tabel 2), maka terdapat pengaruh penambah- an fiber pada  bahan  basis  nilon  termoplastik  ter- hadap penyerapan air.
Tabel 2.  Perbedaan penyerapan air pada bahan basis gigi tiruan  nilon  termoplastik  tanpa  dan  dengan penambahan fiber
Kelompok n Penyerapan air (mg/mm 3 ) p Rerata ± SD Tanpa Fiber 9 2,03 ± 0,37 0,005* Fiber 1% 9 1,53 ± 0,49 Fiber 1,5% 9 1,34 ± 0,39 * : perbedaan signifikan
Berdasarkan  hasil  uji  LSD terlihat perbedaan  sig- nifikan terdapat antara kelompok tanpa fiber dengan kelompok fiber 1%  (p= 0,017) dan  kelompok fiber 1,5% (p= 0,002) (Tabel 3).
Tabel 3.  Perbedaan penyerapan air  antar kelompok  yang diberi perlakuan
Rerata penyerapan air p Tanpa fiber dengan fiber 1% 0,017 * Tanpa fiber dengan fiber 1,5%
0,002 *
*: perbedaan signifikan
Nilai  rerata  stabilitas  warna  nilon  termoplastik kelompok  tanpa fiber adalah  3305,98  ±  1,85  cm -1 . Stabilitas  warna  kelompok fiber 1%  adalah 3307,29  ±  0,93  cm -1 ,  sedangkan  stabilitas  warna pada  kelompok fiber 1,5%  adalah  3307,40  ±  0,63 cm -1 (Tabel  4).  Pada  grafik  terlihat  melalui  regresi linier perbandingan antara stabilitas warna dan kon- sentrasi fiber terdapat  pengaruh  yang  kuat  (R= 0,807),  semakin  besar  konsentrasi fiber yang  di- tambahkan maka nilai stabilitas warna juga semakin besar, terlihat dari nilai Y= 0,71  X + 3305 (Gambar 2).
Tabel 4.  Rerata  dan  Standar  Deviasi  Stabilitas  Warna pada  Bahan  Basis  Gigi  tiruan  Nilon  Termo- plastik Tanpa dan Dengan Penambahan Fiber Kelompok n Stabilitas warna ( cm -1 ) Rerata ± SD Tanpa Fiber 9 3305,98 ± 1,85 Fiber 1% 9 3307,29 ± 0,93 Fiber 1,5% 9 3307,40 ± 0,63
Gambar 2. Grafik  stabilitas  warna  pada  bahan  basis  gigi tiruan  nilontermoplastik  tanpa  dan  dengan penambahan fiber
Perbedaan stabilitas warna pada bahan basis nilon termoplastik diperoleh dengan analisis secara statis- tik  dengan  uji  Anova  satu  arah.  Hasil  uji  statistik tersebut menunjukkan terdapat perbedaan signifikan stabilitas warna bahan basis nilon termoplastik tanpa dan dengan penambahan fiber dengan nilai p= 0,042 (Tabel  5),  maka  terdapat  pengaruh  penambahan fiber pada  bahan  basis  nilon  termoplastik  terhadap stabilitas warna.
Tabel 5.  Perbedaan stabilitas warna pada bahan basis gigi tiruan  nilon  termoplastik  tanpa  dan  dengan  pe- nambahan fiber
Kelompok n Stabilitas Warna (cm -1 )
p Rerata ± SD Tanpa Fiber 9 3305,98 ± 1,85 0,042* Fiber 1% 9 3307,29 ± 0,93 Fiber 1,5% 9 3307,40 ± 0,63
*: perbedaan signifikan
Untuk mengetahui pasangan perlakuan mana yang bermakna  antar  kelompok  yang  diberi  perlakuan digunakan  uji  statistik  LSD.  Berdasarkan  hasil  uji LSD  terlihat perbedaan signifikan  antara  kelompok tanpa fiber dengan  kelompok fiber 1%   (p= 0,035) dan kelompok fiber 1,5% (p= 0,024).
Korelasi penyerapan air dan stabilitas warna pada kelompok tanpa fiber adalah r= 0,241 dan  p= 0,532 kelompok fiber 1%   dengan   nilai   r= -0,170   dan p=  0,965  dan  pada  kelompok fiber 1,5%    nilai  r= -0,591  dan  p=  0,094.  Berdasarkan  hasil  analisis statistik  untuk  setiap  kelompok  menunjukkan  tidak ada  hubungan  yang  signifikan  (  p>  0,05),  namun nilai koefisien korelasi (r) pada kelompok fiber 1% dan fiber 1,5%  adalah  negatif  yang  artinya  me- nunjukkan  adanya  kecenderungan    hubungan  yang berlawanan  antara  penyerapan  air  dan  stabilitas warna (Tabel 6).
Tabel 6.  Korelasi  antara  penyerapan  air  dan  stabilitas warna bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik
Kelompok Korelasi Penyerapan Air dan Stabilitas Warna r p Tanpa Fiber 0,241 0,532 Fiber 1 % -0,170 0,965 Fiber 1,5% -0,591 0,094

## PEMBAHASAN
Nilai  rerata  penyerapan  air  terkecil  adalah  pada kelompok fiber 1,5%  dan terbesar  pada kelompok tanpa fiber ,  dengan  regresi  linier  perbandingan antara penyerapan air dan konsentrasi fiber terdapat pengaruh yang kuat, semakin besar konsentrasi fiber yang  ditambahkan  maka  nilai  penyerapan  air  se- makin  kecil.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian
Valittu  dkk.  yang  membuktikan  bahwa  semakin besar  konsentrasi fiber yang  digunakan  maka  nilai penyerapan  air suatu bahan  akan semakin rendah. 14
Begitu  juga  menurut  Gurbuz  dkk.  (cit.  Ladiesky dkk.) kandungan fiber yang tinggi akan mengurangi penyerapan  air  sebesar  25%. 21 Berdasarkan  Uji Anova terlihat ada pengaruh penambahan fiber pada bahan basis nilon termoplastik terhadap penyerapan air dan berdasarkan hasil uji LSD terlihat perbedaan signifikan  antara  kelompok  tanpa fiber dengan kelompok fiber 1%  dan  kelompok fiber 1,5%.  Hal ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Kortrakulkij,  Valittu  dkk.  dan  Gurbuz  dkk. yang  menyatakan  konsentrasi fiber  glass yang  di- tambahkan  pada  resin  akrilik  dapat  mempengaruhi nilai  penyerapan  air  suatu  bahan  polimer. 9,14,21 Se- makin tinggi konsentrasi fiber glass yang digunakan maka  nilai  penyerapan  air  semakin  rendah. Fiber glass merupakan bahan yang paling cocok untuk di- gunakan  pada  kedokteran  gigi  karena  estetiknya baik. 21 Penggunaan fiber pada  bahan  polimer  yang digunakan  di  daerah  yang  mengandung  air  harus diperhatikan  bahwa fiber sebagai  filler  menimbul- kan  celah  yang  dapat  memfasilitasi  difusi,  oleh karena  untuk  mendapatkan  ikatan  yang  baik  antara fiber  glass dan  matriks  polimer  adalah  dengan menggunakan silane coupling agent . 21 Silane coup- ling  agent secara  luas  digunakan  untuk  mendapat- kan ikatan kimia yang kuat antara kelompok oksida pada  permukaan fiber  glass dan  molekul  polimer dari resin dan rumus umumnya adalah: R – Si – X 3 , dimana R adalah kelompok organo-fungsional, unit X adalah kelompok yang terhidrolisa yang berikatan dengan silane . R – Si – X 3 mengalami hidrolisis se- hingga  menghasilkan  hasil  akhir  berupa  silanol yaitu:  R  –  Si  –  X 3 +  3H 2 O  R-Si  (OH) 3  + 3HX. Trihydroxysilanols  dapat  menyingkirkan  air  pada permukaan fiber  glass dengan  membentuk  ikatan hidrogen  dengan  kelompok  hidroksil  pada  per- mukaan fiber  glass. Ketika glass dilapisi  dengan silane dan  dikeringkan,  air  disingkirkan  dan  reaksi kondensasi  terjadi  antara  silanol  dan  permukaan. Ketika  ikatan  tersebut  terbentuk   maka   tidak  ada lagi yang dapat  dihidrolisis  Tanpa silane  coupling agent ikatan  tersebut  akan  rusak  disebabkan  air masuk  ke  dalam  resin  dan  akan  terjadi  proses readsorpsi  pada  permukaan fiber  glass . 22 Silane yang  umum  digunakan  untuk  bidang  kedokteran gigi adalah amono  functionalmethacryloxypropyl- trimethoxysilane (MPS).
Hasil penelitian   menunjukkan   bahwa  stabilitas warna paling  rendah  adalah  pada  kelompok  tanpa fiber , kemungkinan karena pada kelompok tanpa fi- ber penyerapan  air  lebih  besar  sehingga  lebih  ba- nyak  komponen  yang  terlarut  menyebabkan  pe-
rubahan  warna  yang  lebih  besar.  Melalui  regresi linier perbandingan antara stabilitas warna dan kon- sentrasi fiber terdapat pengaruh yang kuat, semakin besar konsentrasi fiber yang ditambahkan maka nilai stabilitas warna juga semakin besar. Perubahan war- na  suatu  bahan  terjadi  karena  faktor  intrinsik  dan ekstrinsik. Faktor instrinsik adalah perubahan warna suatu  bahan  dengan  terjadinya  perubahan  matriks- nya,  yaitu  karena  faktor  penuaan  yang  merupakan hasil  kondisi  kimia-fisika  seperti  panas  dan  pe- rubahan  kondisi.  Faktor  ekstrinsik  seperti  absorpsi dan  adsorpsi  suatu  substansi.  Faktor  lain  yang  me- nyebabkan  terjadinya perubahan  warna  adalah  stai- ning, dehidrasi,  kekasaran permukaan, oksidasi  dan penyerapan  air. 12 Cairan  yang  terabsorbsi  melalui proses difusi akan mengisi ruangruang di antara ma- triks  sehingga  menyebabkan perubahan struktur re- sin yang akan diikuti perubahan fisiknya dan meng- akibatkan perubahan warna. 9
Berdasarkan  hasil  uji  Anova  terlihat  adanya  per- bedaan  stabilitas  warna  yang  signifikan  antara  ke- lompok  tanpa  penambahan fiber dengan  kelompok dengan  penambahan fiber 1%  dan  1,5%,  kemung- kinan dengan dilakukannya penambahan fiber glass pada bahan nilon termoplastik maka diharapkan ni- lai penyerapan air menurun sehingga stabilitas war- na meningkat. Kortrakulkij (cit Mathews dan Smith) menggunakan  nilon  6  dan  10  sebagai  bahan  basis gigi  tiruan, pengamatan  klinis  menunjukkan bahwa penyerapan  air  yang  berlebihan  bisa  menyebabkan diskolorisasi. 9 Hal  ini  kemungkinan  karena  pe- nyerapan  air  yang  tinggi  menyebabkan  stabilitas warna menjadi rendah. Salah satu faktor yang mem- pengaruhi  stabilitas  warna  adalah  kemampuan  pe- nyerapan  (permeabilitas)  cairan pada bahan. Proses absorpsi dan adsorpsi cairan tergantung pada keada- an lingkungannya. 23
Fiber yang ditambahkan pada bahan polimer ber- fungsi  sebagai  filler  yang  dapat  memperbaiki  sifat bahan  polimer.  Untuk  mendapatkan  ikatan  yang baik  antara fiber  glass dan  matriks  polimer  adalah dengan  menggunakan  silane  coupling  agent. 21 Si- lane berfungsi sebagai sebagai mediator dan adhesi antara  bahan  yang  berbeda  seperti  bahan  organik dan  bahan  inorganik,  matriks  dengan  dual  reaksi. 24 Pada  saat fiber  glass yang  dilapis  oleh  silane  me- ngalami kekeringan, air disingkirkan dan reaksi kon- densasi  terjadi  antara  silanol  dan  permukaan.  Pada saat  ikatan  ini  terjadi  maka  reaksi  hidrolisis  tidak dapat terjadi lagi. Hal ini akan menghasilkan ikatan dan ketahanan terhadap air yang kuat. 22 Penyerapan air  yang  rendah  akan  menghasilkan  lebih  sedikit komponen  yang  terlarut  sehingga  warna  menjadi lebih stabil.
Berdasarkan hasil analisis statistik untuk setiap ke-
lompok menunjukkan tidak ada hubungan yang sig- nifikan (p> 0,05). Hal ini kemungkinan disebabkan karena  fungsi fiber  glass yang  utama  ditambahkan pada  bahan  nilon  termoplastik  adalah  untuk  me- ngurangi  nilai  penyerapan  air,  dengan  menurunnya nilai  penyerapan  air  secara  tidak  langsung  diharap- kan dapat meningkatkan stabilitas warna karena pe- nyerapan  air  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  stabilitas  warna.  Nilai  penurunan penyerapan air kemungkinan lebih besar dibanding- kan  dengan  peningkatan  stabilitas  warna  karena fungsi  penambahan fiber  glass pada  bahan  nilon termoplastik  adalah  untuk  mengurangi  penyerapan air,  namun  nilai  koefisien  korelasi  (r)  pada  kelom- pok fiber 1,5%  dan fiber 1%  adalah  negatif  yang artinya  menunjukkan  adanya  kecenderungan  hu- bungan yang berlawanan antara penyerapan air dan stabilitas warna artinya bila nilai penyerapan air me- nurun maka stabilitas  warna meningkat. Jumlah air yang  diserap  oleh  bahan  berbasis  resin  tergantung pada kandungan resin dan kualitas ikatan antara re- sin sebagai  matriks  polimer dan fiber glass sebagai filler. 22
Hasil penelitian menunjukkan penyerapan air pada bahan  basis  gigi  tiruan  yang  berlebihan  akan  me- nyebabkan diskolorasi. 9,12,25 Penambahan fiber glass pada bahan nilon termoplastik yang dilakukan pada penelitian  ini  menunjukkan  penurunan  jumlah  pe- nyerapan air secara signifikan, sehingga terlihat pe- ningkatan  stabilitas  warna  pada  kelompok  pe- nambahan fiber 1%  dan  1,5%,  hal  inilah  yang  me- nunjukkan  hubungan  yang  negatif  meskipun  hubu- ngan ini tidak signifikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  penambahan fiber  glass 1%  dan  1,5%  pada bahan  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  dapat memberikan  pengaruh  berupa  penurunan  nilai  pe- nyerapan air dan peningkatan stabilitas warna bahan basis nilon termoplastik dan adanya kecenderungan hubungan  yang  berlawanan  antara  penyerapan  air dan  stabilitas  warna  meskipun  hubungan  ini  tidak signifikan.

## Daftar Pustaka
1. Mc.  Cabe  JF,  Walls  AWG.  Applied  dental  ma- terials.  9 th ed.  London:  Blackwell  Munksgaard, 2007: 110-23.
2. Mc.  Cracken’s.  Removable  partial  prosthodontics. 10 th ed; St Louis: CV. Mosby Co., 2000: 127.
3. Zarb  B.  Prosthodontics  treatment  for  edentulous patient:  complete  dentures  and  implant  supported prostheses. St. Louis: CV. Mosby, 2004: 190-5.
4. Chhnoeum  T.  Effect  of  denture  cleanser  on  the surface  roughness  and  hardness  of  denture  base material. Thesis. Mahidol University, 2008: 8-15.
5. Craig RC, Powers JM, Wataha JC. Dental materials: Properties and  manipulation. 7 th ed, India: Harcourt Private Limited, 2002: 257-70
6. Vurakkara  VR.  An  in-vitro  study  to  evaluate  the effect  of  thickness  of  different  heat  cured  acrylic denture  base  materials  on  water  sorption,  linear dimensional  change  and  warpage.  Dissertation. Belgaum,  Karnataka.  K.  L. E  Society’s  institute of Dental Science 2006: 1-56.
7. Manappallil  JJ.  Basic  dental  materials.  2 th ed.  New Delhi,  Jaypee Brothers, 2003: 99-118.
8. Kamath  S.  Comparison  of   mechanichal  properties of high impact polymethyl methacrylate resin an co- polyamide nylon resin used for denture base  cons- truction.  Dissertation,  Bangalore.  Departement  of Prosthodontics.  Government  dental  college  and hospital, 2006: 1-52.
9. Kortrakulkij  K. Effect of denture  cleanser on color stability  and  flexural  strength  of  denture  base materials.  Thesis.  Thailand:  Mahidol  University, 2008: 4-18.
10. Negrutiu  M,   Sinescu   C,    Romanu   M.  Thermo- plastic resins for flexible framework removable par- tial  dentures.  <http://www.  tmj.  ro/pdf/2005_  num- ber _3_833235561124423.pdf> (15 Agustus 2010).
11. Prashanti E, Jain N, Shenoy VK. Flexible dentures: A  flexible  option    to  treat  edentulous  patients.  J Nepal Assoc 2010;  11 (1): 85-7.
12. Goiato  MC,  Santtos  DM,  Haddad  MF.  Pesquiera AA.  Effect  of  accelerated  aging  on  the  micro- hardness  and  colour  stability  of  flexible  resins  for dentures. J Braz Oral Res, 2010; 24(1):  114-9.
13. Takabayashi  Y.  Characteristics  of  denture  thermo- plastics resins for non-metal clasps dentures. Dental Materials J. 2010; 29(4): 353-61.
14. Pollat TN., Valitu P. Water sorption, solubility and dimensional  changes  of  denture  base  polymers reinforced  with  short  glass fibers. J Biomater Appl 2003; 17: 321-35.
15. Powers  JM.,  Sakaguchi  RL.  Craig’s  Restorative dental  materials. Ed-12. St. Louis,  Mosby Elsevier, Missouri, 2006: 514-36.
16. Chai J. Takahashi Y. Hisama K. Shimizu H. Water sorption  and  dimensional  stability  of  three  glass fibre-reinforced composites. Int J Prosthodont 2004; 17: 195-9.
17. Zortuk  M,  Kilic  K,  Uzun  G,  Ozturk  A,  Kesim  B. The  effect  of  different  fiber  concentrations  on  the surface  roughness  of  provisional  crown  and  Fixed Partial  Denture.  European  J  Dentistry.  2008;  2: 185-90.
18. Hanafia  KA.  Rancangan percobaan: teori  dan  apli- kasi.  Edisi  3:  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2003: 9
19. Budiharto. Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta:  EGC, 2008: 46.
20. Tuna SH, Keyf  F, Gurmus  HO, Uzun  C.  The eva- luation   of   water   sorption/solubility   on    various acrylic resins. European J Dent 2008; 2: 191-6.
21. Gurbuz  O, Unalan  F, Kursoglu P. Water resorption
and  solubility  of  denture  teeth  acrylic  resin  rein- forced  with  milled  glass  fiber.  OHDMBSC  2005; 14(4): 57-62.
22. Noort  R.  Introduction  to  dental  materials.  3 rd ed. London: Mosby Elsevier, 2007: 216-22.
23. Muetia  R.  Pengaruh  lama  perendaman  dalam perasan daun jinten terhadap perubahan warna resin akrilik. Skripsi Surabaya. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, 2011.
24. Matinlinna  JP,  Lasilla  LVJ,  Valittu  PK.  An introduction  of  silanes  and  their  applications  in dentistry.  The  International  J  Prosthodon  2004;  17 (2): 155-64.
25. Saied HM. Influence of dental cleansers on the color stability  and  surface  roughness  of  three  types  of denture  bases.  J  Bagh  College  Dentistry  2011;  23 (3): 17-22.